— 244 — 
и талька, лимонить и пр., а также небольше обломки какихъ то длорито-по- 
добныхъ горныхъ породъ. 
Въ отношеши преобладамя примЪсей, ихъ можно ‘было расположить 
въ нижеслдующемъ порядк®: . 
1) Кварцевый песокъ и примфси, удфльный вфсъ которыхь быль 
меньше 3,00: 
2) титанистый желЬзнякъ (удЪльный вЪеъ 5,097); 
3) магнитный желфзнякъ (удфльный вБсъ 5,101); 
4) гранать (удфльный вЪсъ 3,762); 
5) цирконъ (удфльный вЪеь 4,628); 
6) колумбить (уд$льный вЪеъ 5,561); 
7) хромистый желзнякъ (уд$льный вфеъ 4,709); 
8) корундъ (уд$льный вфеъ 3,946). 
Изъ числа перечисленныхъ примфсей явилась возможность получить 
достаточной величины навЪфеки для количественныхъ анализовъ: титанистаго 
и магнитнаго жел6зняковъ и граната; анализъ циркона быль испорченъ, 
что же касается до колумбита, то хотя онъ даль и не совсфмъ достаточной 
величины навЪфску, но, въ виду того, что онъ сравнительно не часто попа- 
дается среди примесей въ монацитовомъ пескБ и потому представляеть 
исключительный интересъ, рЪшено было все таки попытаться сдфлать и его 
количественный анализъ, попытка, къ слову сказать, увфнчавшаяся ус- 
ИЪХоМЪ. 
Для возможно полнаго выдфлешя примесей, продажный продуктъ быль 
сначала отмученъ, затБмъ при помощи магнита были изъ него удалены: 
большая часть магнитнаго и титанистаго желБзняковъ, а также немного- 
численныя зерна хромистаго желфзняка (послФднйй оказался сильно магнит- 
нымъ и при этой операщи быль удаленъ настолько совершенно, что ни въ 
самомъ монацитф, ни въ одной изъ примфеей, изелБдованныхъ отдфльно, не 
было обнаружено ни малБйшихъ слБдовъ хрома). ПослБ очишеня магни- 
томъ, обогащенный продуктъ обрабатывалея жидкостями, удфльный вЪеъ 
которыхъ больше воды: растворомъ дву1одистой ртути въ 1одистомъ ками 
(жидкость Тулэ), растворомъ 1одистаго баря въ 1одистомъ ками (жид-^ 
кость Рорбаха) и, наконецъ, тяжелыми расплавленными, но легкоплавкими 
солями: смфсью нитратовъ тамя и серебра, а также таковыми же солями 
тамя и ртути (точка плавлешя ихъ лежитъ около 75° С.). Этоть методъ 
